Die Silberextraction in Tajowa. 
415 
Trotz der anfangs so ungünstigen Verhältnisse war nach dem Abschlüsse 
dieser Periode der Metallabgang nicht grösser als der gewöhnliche, und der 
Rückhalt des Silbers im Cementkupfer betrug 1-8 Procent. Der Kohlzuschlag 
zeigte sich besonders hier bei der Röstung sehr wirksam, was die folgenden 
Versuche, ihn wegzulassen, auch hinreichend bewiesen. 
Interessant ist folgende Thatsache, die über das Verhalten dieser Zeuge bei 
der Röstung und dem Schmelzen einen deutlichen Fingerzeig gibt. Ausser den 
täglichen, die Röstung im Grossen controlirenden Proben, wurden von mehre- 
ren Partien in den verschiedenen Stadien in gleichen Zwischenräumen mit 
aller Genauigkeit Probemehle ausgehoben und mehrfach getrennt probirt. Die 
2 Reihen der ausgewiesenen Hätte boten von jeder Post nicht unbedeutende 
Differenzen dar, die einander sonderbarerweise derart gegenüber standen, dass — - 
während die eine Haltreihe einen, mit dem Verlaufe der Röstung wachsenden 
Silberabgang nachwies, der am Ende ziemlich mit dem, nach dem Abschlüsse 
ausgewiesenen Gesammtabgange den Procenten nach übereinstimmte, — die 
andere Haltreihe nicht nur keinen Abgang, sondern einige Male sogar einen klei- 
nen Zugang darstellte. Die Wahrnehmung, dass diese Differenzen gerade bei 
den rohen Mehlen am stärksten seien, führte auf die Folgerung, dass die Ursache 
hiervon nur ein Restandtheil der Leche sein könne, der im Verlaufe der Röstung 
mehr und mehr entfernt und ausserdem für sich allein auch eine Silberverflüch- 
tigung zu veranlassen im Stande wäre. Solche Stoffe — Arsen, Antimon — sind 
nun in der Reschickung der Anreichleche mit Speise allerdings in Menge enthal- 
ten, und zwar natürlich am meisten in den Rohmehlen, am wenigsten in den 
gargerösteten Mehlen. Nimmt man nun an, dass die erste Probenreihe bei einer 
niedereren Temperatur als die zweite ausgeführt wurde, so erklärt sich daraus bei 
letzterer die stärkere Silberverflüchtigung durch das Antimon und Arsen bei 
grösserer Hitze, die mit der abnehmenden Menge dieser Metalle ebenfalls kleiner 
wurde. Aehnliche Resultate würden sich auch ergeben, wenn eine Probenreihe 
ohne die zweite nach einer vorausgegangenen starken Röstung eingetränkt würde. 
2. An reich lech -Reschickung (ohne Speise). Röstung ohne 
Kohl zu schlag. Nach demselben Grundsätze, nach welchem früher hei den 
Rohlechen, statt der bis dahin gemischten Lech- und Speisebeschickung, zuerst 
Lech allein, ohne Speise, und hierauf Lech allein auch mit Hinweglassung des 
Kohlzuschlages bei der Röstung verarbeitet wurde, wurde auch hier nur Anreich- 
lech in die Manipulation genommen, um damit die Röstung ohne Kohlzuschlag 
durchzuführen. Wie bereits bemerkt, war die Ursache der schwierigen Behand- 
lung der Anreichleche in dem hohen Halte derselben an Antimon und Arsen, 
deren Verbindungen mit Metallen, und von Schwefelantimon und Arsen zu 
suchen. Von diesen wird zwar Antimon bei niederer Temperatur als Oxyd gros- 
sentheils verflüchtiget, verändert sich aber bei viel Luftzutritt und etwas höherer 
Temperatur in antimonige Säure (antimonsaures Antimonoxyd). Schwefelantimon 
wird theils als solches verflüchtigt, theils in schwefelige und antimonige Säure 
zersetzt; die antimonige Säure aber kann selbst hei hoher Temperatur nicht ganz 
53 * 
